1　试验材料及方法试验 材 料 为 合 金 617, 钢 管 规 格 为 OD 38 ×WT 10mm。 试验材料交货状态为固溶热处理状态, 第2 期杨　权等:617 合金的组织稳定性固溶热处理温度为1　 180 ℃, 化学成分见表1。 采用WGS- 1050 型长均热试验炉对试验材料进行750 ℃时效处理, 分别处理1　 000,2　 000,3　 000 和5　 000h。 通过砂纸磨平、抛光, 并采用 化学方法侵蚀, 得到 金相试样, 采用C a r l　 Z e i s s　 AX IOVERT 200MAT 型金相显微镜及图像分析系统进行显微组织观察。 直接对金相试样采用 APOLLO 　 300 型热场发射扫描电子显微镜进行SEM 图像观察。 透射电镜试样制 备首先将试样线切割成厚度为0.5 mm 的 薄片, 再用 水砂纸研 磨 至80μm, 然 后 将 薄 片 冲 压 成 直 径3 mm的圆片, 采用 高 氯酸 和 乙 醇 溶液 对圆 片 进 行 电 解双喷减薄, 利用JOEM 　 JEM- 2100 型透射电子显微镜进行TEM 图 像观察。 室 温 拉 伸 试 样 制 备成 直径为\ue7885 mm 的 圆 棒 试 样, 采 用 CSS- 44300 型 电 子万能试验机进行室 温拉伸 试验。 夏比(V 型缺口 )冲击试 样 加 工 成 宽 度7. 5 mm 的 辅 助 试 样, 采 用JB-W 500C 型微机控 制 冲 击 试 验机进行 夏 比 冲 击试验。表1　化学成分 ( 质量分数)T a b l e 　 1　Ch em i c a l 　 c ompo s i t i on%项目N i　C r　F e　Mn　Mo　Co　A l　C　Cu　B　S i　S　T i实测值54.72　21.88　1.04　0.01　8.80　11.93　0.93　0.061　0.02　0.004　0.10　0.001　0.39标准值≥44.5020.00~24.00≤3.00≤1.008.00~10.0010.00~15.000.80~1.500.050~0.150≤0.50≤0.006≤1.00≤0.015≤0.602　试验结果与 分析2.1　金相组织分析合金617 交货状态,1　 000 及5　 000h 时效后的晶粒度图片见图1。 从图1 中 可以看出 , 试验材料